870 



Physikalische Teelmik 



cinen fiir Teilungen geeigneten weiBen Ueber- 

 zug. Nach neueren Untersuchungen behalten 

 frische Silberflachen (z. B. Spiegel) ihr 

 Reflexionsvermogen am langsten bei Auf- 

 bewahrung in trockener Luft. Feinsilber und 

 Silber mit 4 bis 6 % Cu ist als Limbusmetall 

 fiir Teilkreise und MaBstabe geeignet. Aucli 

 als gelegentlicher Ersatz fiir PlatingefaBe 

 zu chemischen Zwecken findet es Verwen- 

 dung. Silberlot ist wegen seiner Diinnfliissig- 

 keit besonders geschatzt. Auch Gold eignet 

 sich fiir Spiegel. Meist dient es-indes zur 

 Herstcllitng ehemisch widerstandsfahiger 

 Ueberziige auf unedlen Met alien, so z. B. 

 bei feinen Gewichtssatzen. 



P 1 at i n. Platin findet auBer zu seinen alt en 

 Zwecken wie Blattgewichten, Kontaktenusw. 

 umfangreiche Verwendung zu Widerstands- 

 thermometern undTliermoelementen. Mit 10% 

 Iridiura ist es zu Langen- oder Gewichts- 

 noriualen geeignet, mit 25 % Palladium zu 

 Limbuseinlagen, mit Rhodium zu Thermo- 

 elenienten, mit Silber zu Hitzdrahten. Platin- 

 uberziige auf Glas erhillt man durch Bestrei- 

 chen mit einer platinchloridhaltigen Losung 

 und Gliihenim Muff elo fen. Die Losung besteht 

 aus 3 g Platinchlorid in 10 corn absolutem 

 Alkohol, versetzt niit 30 ccm konzentrierter 

 Borsaurelosung in Alkohol; hierzu diedoppelte 

 Menge venezianisches Terpentin und La- 

 vendelol, je nach der beabsichtigten Dick- 

 fliissigkeit in verscliiedenem Vcrhaltiiis: 

 maBig diinnfliissig fiir optische Uebeiv.iinc. 

 dickfliissig fiir kraftige Ueberziige, welche 

 nach dem Verkupfern zum Weiehldten von 

 (Hasteilen dienen sollen. Die Losung fiir 

 Spiegel wird am besten durch Aufpressen 

 und Abziehen einer zweiten Glasplatte fein 

 verteilt, dann erfolgt Erwarmung auf schwache 

 Rotglut. Dickere ScMchten verlangen starke 

 Rotglut. 



Quecksilber. Fiir manche Zwecke ist 

 seine zuverlassige 7 Eeinigung eine besondere 

 Aufgabe der physikalischen Technik. Als 

 sichere Methode kommt eigentlich nur die 

 Destination im Vakuum in Frage; sie ist 

 neuerdings dadurch verbessert worden, daB 

 man das Prinzip der Qnecksilberbogenlanipe 

 fiir eine sichere und bequeme Reinigung 

 herangezogen hat. Lan^samer. aber noch 

 griindliclier \virkt die dektrolytische Rei- 

 nigung. 



Amalgame. Anialuainii vt werden: Zink 

 und Kupfcr, sowie Legiorun.LC'n ans lieiden 

 durch Kinla.uflii'11 in Quecksillier odor Ein- 

 reibcn dainit nach Yiirhermt'in Bcizcn in ver- 

 diinnler Sal|ii'trrsaiirc. fernei durch Ein- 

 lauchcn in eine schwach sauro Liisniiu von 

 Quecksilbernitrat; auch motallisch 

 Platin >amalg ami ert sicli dmcli Mini 

 besser als Kathode in Quccksilhcruitrat- 

 losung; Eisen muB vorhcr vcrzinnt wrden. 



Wismut. Erwiiliiu-ii \vir noch das AVis- 



rcncs 



mut und seine Verwendung zu Thermoele- 

 menten spwie als Komponente von Legie- 

 rungen mit niedrigem Scnmelzpunkt, so sind 

 damit wenigstens die Hauptmetalle genannt. 



Glas. Glas ist fiir chemische, thermische 

 oder optische Sonderzwecke in den mannig- 

 fachsten Sorten im Handel. Wichtig fiir 

 l seine allgemeine Brauchbarkeit ist das Ver- 

 halten gegen Wasser. Bringt man Glas- 

 proben in mit Wasser gesattigten Aether, 

 welcher mit ] /io % Eosin gefarbt ist, so 

 nimmt die Probe ein um so starkeres Rot 

 an, je loslicher sie im Wasser ist. Durch 

 wiederholte Behandlung mit \varmem AVassiT 

 wird die Loslichkeit allmahlich vermindert. 

 Die fiir die Bearbeitung durch Blasen (siehe 

 Literatur) wichtige Schmelzbarkeit ist zum 

 Teil abhitugig vorn Alkaligehalt. Leicht 

 schmelzbar sind Natronglaser, schwer Kali- 

 gliiser. Gutes Thiiringer Glas enthalt Kali 

 und Natron im Verhaltnis 1:2. Das soge- 

 nannte Einschmelzglaa zum Vereinigen ge- 

 wohnlicher Glaser mit Platindiahten ist ein 

 besonders leicht schmelzbares Bleiglas. Spe- 

 zialglaser fiir alle physikalischen Zwecke 

 liefern Schott und Genossen in Jena. 



Zum Schneiden des Glases verwendet 

 man den Diamant oder Sprengkohle, statt 

 letzterer auch gluhende Platindrahte. Enge 

 Rohre oder Stabe ritzt man mit dem Glas- 

 messer und bricht sie. Zum Bohren von 

 Glas eignet sich ein spitzer Dreikantbohrer 

 aus hartem Stahl, der mit Terpentin ge- 

 schmiert wird. Gro'Bere Lo'eher schleift man 

 mit einem rotierenden Kupferrohr und 

 Carborundum (mit Wasser oder Oel) aus. 

 Das Ausspringen der Rander vermeidet man 

 durch Aufkleben von Papier auf beiden Seiten 

 des Glases. 



Quarzglas. Quarzglas ist ehemisch be- 

 sonders widerstandsfahig und nicht hygro- 

 skopisch; seine Wiirmeausdehnung wie ela>ii- 

 sehe Nachwirkung sindgering. es vertragt des- 

 halb starke Abkiihlung. Infolge seiner Harte 

 und schweren Schmelzbarkeit ist es schwerer 

 bearbeitbar als gewohnliches Glas. Man 

 beziehe es daher in moglichst definitiver 

 Form. Quarzfaden fiir Nadelaufhiingungen 

 lassen sich folgendermaBen herstellen. Man 

 befestigt ein Quarzstabchen mit einem Ende 

 auf dem Kolben einer Armbrust, mit dem 

 anderen am Hinterende des Bolzens. Nach- 

 dem die Mitte des Stabchens mit der Knall- 

 gasflamme erreich .vorden ist, schiefit man 

 den Bolzen gegen ein in grofier Phitferiiiing 

 stehendes Brett. Die Faden lassen sich 

 durch die gewohnlicheGlasversilberungleitend 

 machen. 



Weichgummi. Weichgumnii - Waren 

 werden durch Ozon verdorben. Man ver- 

 wahrl sie im Dunkeln auf, am liesten in 

 L'esclilnssciion, durch ein WassergefaB feuclit 

 Ton- oder MetallgefaBen, nicht 



